﻿Metasilikate 
  und 
  Trisilikate. 
  225 
  

  

  Diese 
  Kieselsäure 
  nimmt 
  in 
  trockener 
  Luft 
  beständig 
  an 
  

   Gewicht 
  ab. 
  Nach 
  mehreren 
  Wochen 
  scheint 
  ein 
  fernerer 
  

   Knickpunkt 
  einzutreten, 
  da 
  sich 
  die 
  Säure 
  nun 
  längere 
  Zeit 
  

   bei 
  einem 
  Wassergehalte 
  von 
  zirka 
  13% 
  erhält, 
  was 
  der 
  Zu- 
  

   sammensetzung 
  Si 
  2 
  5 
  H 
  2 
  entsprechen 
  würde, 
  welche 
  12 
  '98% 
  

   Wasser 
  fordert. 
  Die 
  Wasserabspaltung 
  dauert 
  jedoch 
  fort. 
  Eine 
  

   Probe, 
  die 
  ein 
  Jahr 
  lang 
  über 
  Chlorcalcium 
  gehalten 
  wurde, 
  

   gab 
  einen 
  Glühverlust 
  von 
  7- 
  95%- 
  

  

  An 
  der 
  vorher 
  besprochenen 
  Kieselsäure 
  von 
  23% 
  Wasser- 
  

   gehalt 
  wurde 
  pyknometrisch 
  die 
  Dichte 
  bestimmt 
  und 
  D 
  — 
  1*797 
  

   gefunden. 
  

  

  Die 
  Färbung 
  durch 
  Methylenblau 
  ist 
  etwas 
  blasser 
  als 
  

   bei 
  den 
  aus 
  den 
  weiter 
  angeführten 
  Metasilikaten 
  erhaltenen 
  

   Säuren. 
  

  

  Bei 
  der 
  Behandlung 
  der 
  ursprünglich 
  erhaltenen 
  und 
  noch 
  

   von 
  Wasser 
  bedeckten 
  Säure 
  mit 
  Natronlauge 
  bei 
  der 
  Tempe- 
  

   ratur 
  von 
  22° 
  und 
  in 
  solchem 
  Verhältnisse, 
  daß 
  noch 
  ein 
  Teil 
  

   der 
  Säure 
  ungelöst 
  blieb, 
  entstand 
  nach 
  zwei 
  Tagen 
  eine 
  klare 
  

   Lösung, 
  die 
  abgegossen 
  und 
  eingedampft 
  wurde. 
  Es 
  entstand 
  

   eine 
  amorphe, 
  schwach 
  getrübte 
  Masse, 
  aus 
  der 
  nach 
  Behand- 
  

   lung 
  mit 
  Salzsäure 
  erhalten 
  wurden 
  500 
  mg 
  Si0 
  2 
  und 
  456 
  mg 
  

   NaCl. 
  Dies 
  ergibt 
  das 
  Verhältnis 
  von 
  Si 
  r06 
  Na 
  1 
  in 
  dem 
  ent- 
  

   standenen 
  sauren 
  Salze. 
  

  

  Die 
  an 
  dem 
  Olivin 
  von 
  Kapfenstein 
  beobachtete 
  uner- 
  

   wartete 
  Abscheidung 
  einer 
  Säure 
  Si0 
  3 
  H 
  2 
  ließ 
  es 
  noch 
  als 
  mög- 
  

   lich 
  erscheinen, 
  daß 
  dieses 
  Mineral 
  durch 
  den 
  vulkanischen 
  

   Prozeß 
  die 
  ursprüngliche 
  Beschaffenheit 
  eines 
  Orthosilikates 
  

   eingebüßt 
  habe. 
  Daher 
  wurden 
  Versuche 
  mit 
  einem 
  Olivin 
  von 
  

   anderer 
  Bildungsweise 
  vorgenommen. 
  Zu 
  diesen 
  diente 
  der 
  

   Olivin 
  aus 
  den 
  Tauern, 
  den 
  ich 
  vor 
  längerer 
  Zeit 
  beschrieb. 
  1 
  

   Dieser 
  bildet 
  große 
  Kristalle, 
  die 
  in 
  einem 
  grobkörnigen 
  bläu- 
  

   lichen 
  Calcit, 
  eingeschlossen 
  von 
  Magnetit, 
  Zoisit, 
  begleitet 
  sind 
  

   und 
  oberflächlich 
  von 
  wenig 
  Serpentin 
  sowie 
  Bergkork 
  über- 
  

   zogen 
  erscheinen. 
  

  

  Die 
  Versuche, 
  welche 
  mit 
  diesem 
  Mineral 
  angestellt 
  wurden, 
  

   ergaben 
  jedoch 
  bei 
  der 
  Prüfung 
  der 
  daraus 
  entstandenen 
  Kiesel- 
  

  

  1 
  Beobachtungen 
  über 
  die 
  Verbreitung 
  des 
  Olivins 
  in 
  den 
  Felsarten. 
  

   Diese 
  Sitzungsber., 
  Bd. 
  LVI, 
  Abt. 
  I, 
  p. 
  281 
  (1867). 
  

  

  